ki 
Ueber die sogenannte Passivität der Metalle. 151 
durch Antrocknen und unlösliche Abscheidung aus dem 
geringen Quantum der anhaftenden Säure. 
13) Die Berührung des in Folge des Ueberzugs von 
wasserfreiem salpetersauren Eisenoxyd indifferent gewor- 
denen Metalls unter der Salpetersäure, (oder nach dem 
Herausnehmen) mit einem Draht von leicht oxydirbaren 
anderen Metallen, wie Kupfer, Zink (oder auch Eisen 
selbst) bewirkt nun wieder die Gasentwickelung durch 
das damit berührte Metall, indem jene Drähte den Ueber- 
zug verletzen oder ritzen und die Salpetersäure wieder zu- 
nächst mit einem kleinen Theil der metallischen Obertläche 
in Communication gebracht wird. Das sich entwickelnde 
Stickoxydgas schiebt sich zwischen Metall und Ueberzug 
ein, indem es seinen Weg an der Oberfläche des Metalls 
verfolgt und löst den Ueberzug los. Auch ein mit Ham- 
merschlag überzogener Draht wird allmälig aus gleichem 
Grunde wieder säurezersetzend und es entwickelt sich 
heftig Gas. Der grösste Theil des Hammerschlags wird, 
nach Auflösung kleinerer Mengen desselben, wodurch das 
Metall zuerst an einzelnen Puncten mit der Säure in Be- 
rührung kommt, durch das sich zwischen dem Metall und 
dem Ueberzug durchdrängende Gas abgeschülfert und 
schwimmt in der Säure herum, welche lange Zeit und 
Anwendung von Wärme braucht, um das Oxydoxydul 
völlig auflösen zu können. 
14) Die in dem Vorangehenden besprochenen Metalle 
zeigen sich in jeder Beziehung den kohlensauren Salzen 
analog, wenn diese ebenfalls mit concentrirter Salpeter- 
säure behandelt werden. Geschmolzenes wasserfreies koh- 
lensaures Natron und gewöhnliches kohlensaures Bleioxyd 
werden von der Säure nicht angegriffen, der kohlensaure 
Baryt selbst nicht beim Kochen mit der Säure, weil die 
salpetersauren Salze dieser Base in concentrirter Salpeter- 
säure nicht löslich sind. Wasserfreies kohlensaures Kali 
wird dagegen leicht zersetzt, weil der Salpeter in der 
Säure löslich ist. Dagegen wird wiederum auch das 
kohlensaure Kali nicht zersetzt, wenn Weingeist zur con- 
centrirten Salpetersäure zugesetzt wird, weil der Sal- 
peter in Alkohol nicht löslich ist u. 8. w. 
15) Je kleiner nun die Oberfläche d.h. also die wir- 
kende Masse des Metalls ist, das man auf die Salpeter- 
säure wirken läst, desto schwieriger wird die Zersetzung # 
der Säure gemacht (wie schon aus Umkehrung des in 
No. 4 Gesagten hervorgeht.) 
Hieraus ist die Beobachtung von Andrews zu 
